СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ КАУТОНО-БЕТОННЫХ БАЛОК
METHOD OF MAKING DOUBLE-LAYER KAUTON-CONCRETE GIRDERS

Современная строительная индустрия и отрасли промышленности, имеющие сильно агрессивные к традиционно применяемым бетону и стали среды, испытывают острый дефицит в коррозионностойких материалах, сочетающих в себе высокие физико-механические и химические свойства. Одним из путей обеспечения требуемых эксплуатационных показателей является применение в качестве базового материала строительных конструкций полимербетонов различных видов. В Воронежском ГАСУ под руководством профессора Потапова Ю.Б. был создан новый вид полимербетона - каучуковый бетон (или сокращено каутон), обладающий благоприятными физико-механическими свойствами, а также высокой химической стойкостью.
Если бетон хорошо работает только на сжатие, то каутон же имеет высоку прочность и на сжатие, и на растяжение. В двухслойных конструкциях эффективно используются наиболее ценные свойства и преимущества каждого из материалов.
Изобретение относится к технологии изготовления двухслойных каутоно-бетонных балок и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве.
Целью изобретения является совершенствование способа изготовления двухслойнных каутоно-бетонных балок, способствующих повышению надежности и увеличению срока службы зданий и сооружений, эксплуатирующихся условиях агрессивного воздействия среды.
Из уровня техники известен способ изготовления строительных конструкций, содержащих 2 слоя из бетона и полистиролбетона (№2004120950). Кроме этого существуют многослойные элементы балок-плит, в которых наружные слои выполнены из плотного бетона, а внутренний слой из легкого бетона (авторское свидетельство АС №80317). В патентах RU 2011122840 А и №2286249 представляется способ возведения многослойных стен здания, в котором стеновые панели внутренних модулей и самонесущие наружные утепленные панели изготавливают из двухслойных плит с бетонным слоем, имеющим ребра жесткости, полости между которыми заполнены слоем утеплителя, при этом внутренняя поверхность модуля и наружная поверхность наружной панели выполнены из бетона.
При изготовлении данных балок используются следующие материалы:
Состав каутона принимается соответственно авторскому свидетельству № SU 1724623 А1:
- низкомолекулярный цис-бутадиеновый каучук марки СКДН-Н [ТУ 38.103515-82] представляет собой жидкий продукт полимеризации бутадиена под действием каталитической системы на основе солей никеля и алюминийорганических соединений;
3
- сера техническая [ГОСТ 127-76] - ярко-желтый порошок плотностью 2070 кг/м, с температурой плавления 114°C;
3
- ускоритель вулканизации - тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам-Д) [ГОСТ 740-76]. Представляет собой порошок серо-белого цвета, плотностью 1300…1400 кг/м, температурой плавления 140…154°С;
3
- активатор вулканизации - оксид цинка ZnO (цинковые белила марки М-1) [ГОСТ 10262-73]. Представляет собой белый порошок плотностью 5600…5700 кг/м;
3
- оксид кальция СаО - тонкий белый порошок плотностью 2500…2900 кг/м, применяется в качестве кальций содержащего компонента;
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
- тонкомолотый минеральный наполнитель - зола-унос Воронежской ТЭЦ с удельной поверхностью 2500…2700 см/г, имеющая следующий состав по массе в %: SiO - 48…52; AlO - 18,5…21,5; FeO - 12,5…14,5; СаО - 5,5…5,5; MgO - 2…3; KO - 1…2; NaO - 1; SO - 0,4…0,3; прочие - 6…15. Состав золы-унос постоянен в указанных пределах и отвечает требованиям ГОСТ 25818-83;
Состав каутона проведен в таблице 1.
- стержневая арматура класса А500С диаметром 12 мм и арматурная проволока класса Вр-I диаметром 5 мм;
- портландцемент марки 500 3АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
- песок и гранитный щебень, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8267-93.
Бетон принят класса В30. Данный класс выбран с точки зрения наиболее применяемого в настоящее время для несущих конструкций. Состав бетона класса В30 представлен в таблице 3. В выбранном составе отношение В/Ц=0,5, что обеспечивает достаточное сцепление между слоями в многослойных конструкциях.
Состав бетона проведен в таблице 2.
Изготовление двухслойных элементов из бетона и каутона заключили в два этапа. На первом этапе изготавливали бетон верхнего слоя, спустя 28 суток, после набора бетоном прочности, изготавливали каутон нижнего слоя, формуя его в опалубке на затвердевшем бетоне.
До приготовления бетонной смеси промывали песок и щебень, подготавливали форму (подготовка форм заключалась в очистке рабочих поверхностей от остатков материала и смазки их специальным составом).
Дозирование песка, щебня, цемента и воды производили на электронных весах с точностью до 0,5 г. Армировали балки сварными каркасами. Продольные стержни каркасов выполнены из арматуры класса А500С, поперечные - из Вр-I (рисунок 1). Для соединения стержней использовали контактную сварку. Приготовление бетона осуществлялось в бетономешалке принудительного действия в течение 5 мин.
Схема армирования балки показана на фигуре 1, где 1 - слой бетона В30; 2 - слой каутона; 3 - продольная арматура в сжатой зоне ϕ12 мм класс А500С; 4 - продольная арматура в растянутой зоне ϕ12 мм класс А500С; 5 - поперечная арматура ϕ5 мм класс Вр-I шаг 50 мм; 6 - высота слоя бетона; 7 - высота слоя каутона.
Сначала перемешивались сухие составляющие бетонной смеси, затем перемешивание производилось совместно с водой. Далее бетонную смесь укладывали в стальную форму, уплотнение бетонной смеси производилось на виброплощадке в течение 100±30 с. Бетон твердел в нормальных условиях при температуре 20…25°C при влажности 75…85% с увлажнением в течение первых семи дней, затем в воздушно-сухих условиях. Спустя 28 суток, после набора бетоном проектной прочности, приступали к изготовлению слоя из каутона. Опалубки для изготовления балок показаны на фигуре 2.
Приготовление каутоновой смеси включало в себя следующие операции: промывку заполнителя, сушку наполнителя и заполнителя, подготовку компонентов отверждающей группы, дозирование составляющих. Дозирование песка, щебня, каучука и компонентов отверждающей группы и наполнителя осуществляли на электронных весах с точностью до 0,5 г. Перемешивание составляющих производили в скоростном смесителе пропеллерного типа. Полимерное связующее приготавливали путем совмещения жидкого каучука марки СКДН-Н с компонентами отверждающей группы и дисперсным минеральным наполнителем золой-унос ТЭЦ. Время перемешивания связующего составляло 80 с при 1000 об/мин. Затем в приготовленное связующее вводили мелкий и крупный заполнитель.
Полимербетонную смесь готовили в том же смесителе при скорости 180 об/мин в течение 200 с. Перед укладкой каутоновой смеси в форму счищали водную пленку с поверхности бетонного слоя, зачищали его с помощью металлической щетки для увеличения сил сцепления между бетоном и каутоном. Для надежного сцепления между бетоном и каутоном необходимо устройство двух рядов коротышей диаметром 8 мм, глубиной 15 мм в каждом слое по всей длине элемента.
С целью удаления влаги, бетонные слои выдерживали при температуре 60°C в течение 8 ч. Приготовленную смесь укладывали в формы и уплотняли на стандартной лабораторной виброплощадке. Продолжительность вибрирования 100±30 с. Признаком достаточного уплотнения каутоновой смеси служит выделение связующего на поверхности и прекращение интенсивного образования пузырьков воздуха. После выполнения всех указанных операций форму со смесью помещали в камеру сухого прогрева, где происходило отверждение каутона при температуре 120±5°C. Камера сухого прогрева изображена на фигуре 3. Учитывая приблизительно одинаковые коэффициенты температурного линейного расширения у бетона и каутона, существенных внутренних напряжений в элементе при прогреве не происходит.
Разопалубливание производили после полной полимеризации и охлаждения образцов.
Источники информации
1. Борисов Ю.М. Эффективные композиционные материалы на основе низкомолекулярного полибутадиенового олигомера смешанной микроструктуры ПБН [Текст]: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.05 / Борисов Юрий Михайлович. - Воронеж, 1998 - 230 с.
2. Нгуен Ф.З. Двухслойные каутоно-бетонные изгибаемые элементы строительных конструкций [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Нгуен Фан Зуй. - Воронеж, 2010. - 185 с.
3. Пинаев С.А. Короткие сжатые элементы строительных конструкций из эффективного композита на основе бутадиенового полимера. [Текст]: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Пинаев Сергей Александрович. - Воронеж, 2001. - 191 с.
4. Поликутин А.Э. Прочность и трещиностойкость наклонных сечений изгибаемых элементов строительных конструкций из армокаутона [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Поликутин Алексей Эдуардович. - Воронеж, 2002. - 235 с.
5. Потапов Ю.Б. Высокоэффективные композиты на основе жидких каучуков [Текст] / Б.Ю. Потапов [и др.] // Материалы международной научно-технической конференции (IV Академические чтения РААСН) “Актуальные проблемы строительного материаловедения”: сб. науч. статьей. - Пенза, 1998. - С. 16-17.
6. Потапов Ю.Б. Каутоны - новый класс коррозионностойких строительных материалов [Текст] / Б.Ю. Потапов [и др.] // Строительные материалы XXI века. - 2000. - №9. - С. 9-10.
7. Чмыхов В. А. Сопротивление каучукового бетона действию агрессивных сред [Текст]: дисс…. канд. техн. наук: 05.23.05 / Чмыхов Виталий Александрович. - Воронеж, 2002. - 224 с.